( 10J/| ) 



{ormule lesle pulvérulent et que l'eau eu sépar ; beaucoup de cliaux. J'ai 

 montré moi-nièine que la chaux du Tlieil, dont la composition se rapproclie 

 très sensiblement de celle de ce silicate, perd, par Faction prolongée de 

 l'eau, une forte proportion de cliaux et que la partie insoluble dans l'eau 

 correspond à la composition du pouzzo-portlasîd, 11 est du reste peu pro- 

 bable qu'un tel composé puisse exister dans les ciments portland, toujours 

 scorifiés sous l'influence de la haute température nécessaire pour les pro- 

 duire industriellement. 



» II. Le silicate SiO', 2CaO a fixé plus particulièrement mon attention; 

 c'est, en effet, à ce composé que la plupart des auteurs ont attribué le rôle 

 prépondérant dans la prise hydraulique. Berlhier, dans son Traité des essais 

 par la voie sèche, dit de ce composé : « Il éprouve à peine un commence- 

 » ment de fusion, lorsqu'il est porté aux plus hautes températures et il se 

 » transforme par la chaleur en une masse, en partie scoriforme, en partie 

 » pulvérulente. » J'ai repris ces expériences et j'ai constaté qu'il était 

 même extrêmement difficile d'obtenir des parties scorifiées dans la masse, si 

 le mélange de quartz pur et de chaux pure était fait avec le plus grand soin. 



» En chauffant le mélange correspondant à ce silicate, pendant huit à 

 dix heures, à la température du rouge blanc dans un creuset en charbon 

 doublé d'un creuset réfractaire, je n'ai pu obtenir qu'une seule fois ces 

 parties scorifiées; dans tous les autres cas, la masse est restée pulvérulente. 



» Cependant, si l'on examine les composés provenant de cette cuisson, 

 il est facile de constater que la silice a été attaquée par la chaux à cette 

 haute température, car le produit de la calcination est entièrement soluble 

 dans l'acide chlorhydrique. Gâché avec de l'eau, le composé ainsi produit 

 ne s'échauffe pas; il fait à peine prise, tout en se liant cependant au bout de 

 quinze à vingt heures. L'action du temps n'augmente pas sensiblement la 

 dureté de ce mortier; j'ai gardé, en effet, pendant un an ce composé dans 

 des tubes fermés et remplis d'eau distillée, sans que sa dureté dépassât 

 celle du savojj. , ■:uitr^ii xufiila si aup Tuoq JriaaunGauiui 



» Mais si, au lieu d'immerger ce silicate dans l'eau pure, on l'immerge 

 dans l'eau chargée d'acide carbonique, les phénomènes sont tout autres; 

 non seulement il y a prise, mais encore la dureté va en augmentant chaque 

 jour jusqu'à ce que l'acide carbonique soit totalement absorbé. Le cinient 

 i.onservé sous l'eau pure, même pendant un an, sans avoir durci, se con- 

 duit de la même manière; aussitôt qu'on introduit dans l'eau d'immersion 

 de l'acide carbonique, le durcissement se produit et progresse en raison de 

 la ((iiaiiliié d'acide carbonique .absorbée.gt, t,rjno'K| 



